INFORME SOBRE EL CEMENTO ARGENTINO 129 



T P 6 



11 0,009 23,3 



12 0,005 23,3 



13 0>005 23,5 



14 0,004 23,5 



15 0.004 23,6 



20 0,001 24,0 



25 0,001 24,6 



30 0.0005 24,9 



35 0,0 24,7 



T T 6 



40 24,1 65 22,4 



45 33,7 80 22,35 



50 23,0 100 23,2 



55 32,8 120 22,1 



60. 22,4 



Figura 2. 



6. — Disgregación (3). 



Los ejemplares sometidos á las pruebas indicadas no han sufrido 

 alteración sensible -hasta la fecha. En los cuatro primeros dias 

 perdieron una pequeña cantidad de cal; posteriormente no se ha 

 encontrado cuerpo alguno, ni la superficie de los cilindros ha de- 

 mostrado que pueda haber empezado algún proceso de disgrega- 

 ción: su aspecto, después de seis meses de inmersión, es siempre 

 el mismo, así como el de las pruebas del cemento normal que he 

 empezado á usar desde el seis de Abril. 



7. — Las últimas determinaciones que se obtuvieran del cemento 

 debían demostrar su resistencia á la tracción comparados con tipos 

 conocidos, referido al mayor límite dado por los reglamentos de 

 corporaciones notables, y teniendo presente las observaciones he- 

 chas con otros cementos reconocidos como de primera clase. Con 

 este motivo, la Sociedad Científica se dirigió al Sr. Presidente de 

 la Comisión de Aguas Corrientes de la Capital, para que nos pro- 

 porcionara el uso del dinamómetro correspondiente y de una can- 

 tidad de cemento Portland, del que se importa expresamente para 

 las obras que se construyen en esta ciudad y que dependen de 

 aquella administración. 



El señor Presidente de la Comisión de Aguas Corrientes nos 

 comunicó que se gestionaría la adquisición del dinamómetro, aun- 

 que le parecía algo difícil, pues todo lo que poseía la Dirección, con 



ANAL. DE LA SOC. C¡E\TIF. ARGENT. 9 



